788 



aber oft leberbraun, tombakbraun, stahlblau, dunkelgrün oder bunt 

 angelaufen. Sie besitzen lebhaften Metallglanz sowohl auf den 

 Krystallflächen als auch auf dem Bruche, haben eine Härte = 

 3,5—4, ein spec. Gew. von 4,18 bei 19° C. Spaltbarkeit ist nicht 

 zu erkennen, der Bruch ist uneben, der Strich dunkelschwärzlich- 

 grün bis dunkelgraugrün. Das Mineral ist etwas spröde, es ist 

 schwach magnetisch, d. h. es folgt unter Wasser oder noch besser 

 in einer concentrirten und dadurch specifisch schweren Chlor- 

 calcium-Lösung dem Magneten und bildet, wenn es gepulvert ist, 

 um diesen einen Bart, der aber beim Herausnehmen aus der Flüs- 

 sigkeit abfällt. 



Um die Frage zu entscheiden, ob das Mineral silberhaltig 

 sei, wurden mehrfach Kry stalle auf das sorgfältigste ausgesucht, 

 namentlich wurden solche Stellen vermieden, an denen Rothgültig- 

 erz sichtbar war. Dieses Material wurde pulverisirt und mit 

 Soda der Reductionsfiamme ausgesetzt. Ich erhielt stets zahl- 

 reiche Silberkörnchen, so dass die Anwesenheit namhafter Mengen 

 von Silber erwiesen ist. Beim Behandeln mit Salzsäure ent- 

 wickelt sich etwas Schwefelwasserstoff und das Pulver löst sich 

 uüter Hinterlassung eines Rückstandes von dunkel gefärbten 

 Flocken. Es ist hiernach keinem Zweifel unterworfen, dass das 

 Mineral nicht Magnetkies ist, sondern Silberkies 5 . 



Da mir schöne kleine Kry stall eben der hexagonalen Com- 

 bination poP . oP von Kongsberg zu Gebot standen, so versuchte 

 ich auch diese von dem gediegen Silber, auf dem sie sitzen, zu 

 trennen, um sie ebenfalls zu untersuchen. Dies gelang auch sehr 

 gut, da die Krystalle spröde sind und sich durch Hämmern pul- 

 verisiren lassen, während das Silber zu Blättchen ausgeschlagen 

 wird. Das so erhaltene vom Silber getrennte Pulver wurde nun 

 unter Wasser der Einwirkung eines Magneten ausgesetzt. Hierbei 

 erwies es sich als so magnetisch, dass eine zur qualitativen Unter- 

 suchung genügende Menge aus dem Wasser gezogen werden 



5 Es muss hier besonders hervorgehoben werden, dass in Andreasberg 

 auch Kryställchen von echtem silberfreiem Magnetkiese vorgekommen sind. 

 Sie sind von messing- bis speisgelber Farbe, sind stark magnetisch und 

 dünntafelförmige Krystalle der Combination ooP . oP. Sie kommen nicht 

 mit reichen Silbererzen, sondern mit Apophyllit, Analcim, Desmin und 

 Kalkspath vor. 



